Uruguay es líder y pionero latinoamericano en la industria de los videojuegos - Noticias Uruguay, LARED21 Diario Digital\nINFORME DEL BID 16 de noviembre de 2019, 10:53hs\nEl BID destacó que nuestro país es pionero y líder en la industria de los videojuegos en todo el continente. Es un rubro creciente que genera miles de puestos de trabajo de varias disciplinas.\n«Fighters of Fate», un juego de la empresa nacional Pincer Games\nEl Uruguay es líder latinoamericano en la industria de los videojuegos, según un reciente informe especializado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).\nEn el documento titulado «Los videojuegos no son un juego: Los desconocidos éxitos de los estudios de América Latina y el Caribe», el BID asegura que “Uruguay es un país que ha comprendido la demanda” de estos productos digitales que hay en todo el mundo en este momento.\n“La Universidad ORT, en Montevideo, fue la pionera en ofrecer en 2010, y dentro de la Facultad de Comunicación y Diseño, la opción de estudiar Licenciatura en Animación y Videojuegos. Pronto, otras universidades de la región se sumaron a la propuesta educativa, en la que habilidades como el pensamiento abstracto, la agilidad mental, la resolución de problemas, matemática y el marketing se fusionan con la creatividad”, se lee en el estudio.\nEn el Uruguay, la formación universitaria en videojuegos abarca distintas áreas como la animación, artes y medios digitales, producción de video, animación (2D- 3D), desarrollo de sonido, narrativa, arquitectura, diseño de juegos, personajes y escenarios, tecnologías de programación, realidad virtual y aumentada, y marketing.\n«Mars: Mars», juego de la empresa uruguaya Pomelo Games\nEl BID también destacó como interesante que las empresas de videojuegos en el Uruguay están compuestas por una amplia gama de profesionales de diversas áreas del conocimiento. “Los equipos pueden estar formados por decenas de profesionales de distintas ramas; por ejemplo, psicólogos, educadores o acróbatas”, explicó. “La creatividad y la fluidez tecnológica que se necesita para el desarrollo de los videojuegos son habilidades indispensables para aprovechar los trabajos del futuro”, agregó.\nEl Banco concluyó remarcando que los aportes que pueda hacer el Estado, como programas de desarrollo o exoneraciones fiscales, pueden ser claves para que la industria crezca de una forma sostenible y saludable.\nEn ese sentido, resaltó que “en Uruguay, los desarrollos de videojuegos para exportación, que son la mayoría, están libres del impuesto a la renta empresarial y los videojuegos educativos que se consumen en el país están libres del IVA” y además el Ministerio de Industria, Energía y Minería “tiene convocatorias enfocadas al financiamiento de videojuegos; por ejemplo, en el 2018 otorgó dos premios de US$50.000 y US$20.000 aproximadamente”.


Pon un kéfir en tu vida | Eco2\n← Conoce “Fairphone”, el primer smartphone ético\nGrand Cancún, la primera isla artificial →\nPon un kéfir en tu vida\nEl kéfir es un hongo con muchísimas propiedades beneficiosas para nuestro organismo, pero muy poco conocido; hay dos tipos principales, el de leche y el de agua. Su apariencia es similar a la coliflor, aunque más blanda y viscosa. Los microorganismos presentes en él son una mezcla entre levaduras y bacterias, entre las cuales destaca la lactobacillus acidophilus que se usa en la producción del yogur. Tanto el hongo como los productos resultantes de su uso proceden del Cáucaso, donde se ha utilizado desde hace miles de años de la misma forma en la que se usa ahora: sumergiéndolo en leche o agua, dónde fermentará.\nY de eso hablamos hoy en Eco2, de cómo se usa el kéfir a nivel doméstico, una práctica que está extendiéndose lentamente y llega cada vez a más hogares; de lo interesantes que son sus propiedades y de lo divertido que puede ser para los más pequeños ver cómo transforma el líquido.\nLeche kefirada. Fotografía de Claudio Brisighello. Algunos derechos reservados\nEl hongo se utiliza para alterar la leche y el agua. El kéfir de leche es el más conocido. Una vez se consigue el hongo –una cantidad pequeña es más que suficiente –no hay más que ponerlo sobre un cacharro con leche entera y dejarlo fermentar durante uno o dos días a temperatura ambiente, hasta que la leche haya cambiado y se haya convertido en un producto más espeso y denso, similar al yogur pero más amargo; cuanto más kéfir haya menos líquido será el resultado. En muchas ocasiones se dice que el kéfir sirve para hacer yogur casero, pero el proceso de alteración de la leche no es el mismo. El producto resultante de poner el kéfir en leche es idóneo para hacer postres, combinar con frutas o cereales o para consumir sólo, sin añadirle nada. Es cuestión de la imaginación de cada uno decidir cómo tomarlo.\nEn cuanto al kéfir de agua suele presentar un color algo más oscuro que el de leche, que es totalmente blanco. Su forma de uso es bastante similar y el resultado es la conversión del agua con azúcar en una especie de refresco natural o de agua carbonatada. Tanto la leche como el agua kefirada son bebidas con una bajísima graduación alcohólica (siempre menos del 1% y, en ocasiones, menos del 0.5%) En ambos casos conviene lavar el hongo una o dos veces por semana.\nLos beneficios son innumerables, es bueno para la flora intestinal, para la protección del estómago, es un antibiótico natural que ayuda a prevenir infecciones y a mejorar el funcionamiento del aparato digestivo ypuede resultar beneficioso en el tratamiento contra el hongo candida albicans. Además se trata de un producto nutritivo y su consumo puede reducir la posibilidad de cáncer\nDesde Eco2 recomendamos no comprar kéfir, ni, por lo tanto, venderlo, pues prácticamente todo el mundo que lo utiliza lo regala. Esto se debe a que el kéfir aumenta de tamaño conforme va pasando tiempo sumergido en leche o agua y llega un momento en el que se tiene una cantidad excesiva, por lo que lo más común es regalarlo. Por internet hay varias comunidades que favorecen el intercambio del kéfir, y también se puede preguntar a colectivos naturalistas, vegetarianos e incluso tiendas de medicina natural, pues la mayoría te podrán proporcionar un lugar dónde conseguirlo.\nde Eco²  Publicado en Inspírate\t Etiquetado agua, alcohol, alimentación, azucar, beneficios, bueno, cancer, comida, digestión, kefir, leche, salud, sano, yogur


Dias culturales en el Festival de Artes Mateca | TorontoHispano.com\nDias culturales en el Festival de Artes Mateca\nQuince países estarán representados en esta edición, y Argentina será el país destacado en este año\nLa primera edición del Festival de las Artes Mateca acoge a nuestra comunidad. El proyecto de este evento ha sido llevado por años, inspirado por la riqueza de la cultura latinoamericana, únicas en su estilo para sus presentaciones artísticas en un solo lugar, y en honor a la diversidad de la ciudad de Toronto.\nAproximadamente quince países estarán representados en esta edición: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, EE.UU., España, México, Perú, y Venezuela, entre otros. Este año, el país destacado es “Argentina”.\n“El objetivo del festival es apoyar días culturales en la ciudad de Toronto, mostrando la diversidad de nuestra sociedad, transformando e impactando nuestras audiencias mediante el conocimiento y el respeto de las culturas de los demás. Mateca Festival ofrecerá una variedad de programas dirigidos a diferentes grupos de edad y cubre mucho terreno. Es un festival con un significado verdadero y fuerte”, señaló la Directora y Productora Ejecutiva, Teresa Caro Ottens.\nEntre la exposición de arte visual, universidades de Canadá y América Latina mostrarán su trabajo. Se alentó a los artistas locales de la comunidad a presentar su trabajo a través de “Un llamado a los artistas”, para darles la oportunidad de exhibir su trabajo en el centro de la Universidad de Toronto, una universidad que es un reflejo de que tan diversa es nuestra ciudad. Orientado hacia la creación de una conciencia ecológica, el tema de este año es: “Tierra y Agua”.\nEste Festival es un ejemplo de la fuerza de trabajo en conjunto como una aldea global creativa y conectividad, que espera lograr un impacto social positivo, al facilitar una plataforma para:\nPromover otras organizaciones que ayudan a la comunidad a través del arte\nDesarrollar programas de artes visuales en los centros comunitarios , que actualmente trabaja con WWCC\nCrear más conciencia de los problemas ambientales a través de nuestro programa de fiestas\nConstruir un equipo de voluntarios a través de un programa de tutoría\n“Agradecemos a nuestros asociados: WWCC , Working Women Community Centre , Victoria College, Universidad de Toronto , así como los músicos, artistas, voluntarios y todos los que trabajaron duro para hacer este sueño realidad”, resaltó Teresa Caro.


Serial Splitter Mobile - puerto serie móvil de división Windows\nCrear puertos serie virtuales\nSerial Splitter Mobile de Eltima Software le permite crear múltiples copias virtuales de un puerto COM en su smartphone, PocketPC, u otros dispositivos con Windows Mobile y Windows CE. Serial Splitter CE se vuelve útil cuando necesita que varias aplicaciones del dispositivo trabajen con un puerto simultáneamente. COM Port Splitter CE que un puerto COM esté disponible para varias aplicaciones simultáneamente permitiendo a cada una trabajar con una copia virtual de dicho puerto y sin interferir con otras aplicaciones. Con Serial Splitter Mobile puede dividir un puerto real en hasta 20 puertos serie virtuales.\n¿Cómo hacer que dos aplicaciones en un dispositivo móvil trabajen con el mismo puerto COM, por ejemplo para recibir datos de un dispositivo GPS simultáneamente?\nCómo lo resuelve Serial Splitter Mobile\nUn puerto serie puede ser fácilmente compartido por dos o más aplicaciones al mismo tiempo con Serial Splitter CE. Además puede ajustar el puerto real o virtual en modo “Sólo lectura”, y configurar múltiples ajustes para el puerto real en un conjunto: tasa de baudios, paridad, control de flujo, bits de datos y bits de parada.\nUsando Serial Splitter Mobile puede\nCrear hasta 20 puertos serie virtuales\nCon Serial Splitter Mobile puede dividir el puerto serie real en hasta 20 puertos serie virtuales: COM0-COM9 y CSP0-VSP9. Los puertos virtuales será copias exactas de los puertos reales que dividió y todos los programas que estén trabajando con ellos al mismo tiempo los tratarán cómo si fueran reales.\nConfigurar el modo de acceso de cada puerto virtual\nPuede configurar el modo de acceso manualmente para cada puerto serie virtual que haya creado. Si ajusta el puerto en modo solo lectura, ningún dato podrá serle enviado, y si lo ajusta en modo lectura y escritura, el puerto queda completamente accessible.\nAdministrar todos los puertos del sistema\nCree, elimine y deshabilite puertos en su dispositivo con Serial Splitter Mobile. Por ejemplo si necesita dos aplicaciones que trabajen con el mismo dispositivo GPS al mismo tiempo, pero sólo hay un puerto serie disponible y el otro es infrarrojo, puede dehabilitar éste último con Serial Splitter Mobile y dividir el puerto serie real en dos puertos serie virtuales que trabajarán con dos aplicaciones y un dispositivo GPS.\nVersión 3.2 (04/06/2007) Notas de la versión\nVSPD Móvil crea hasta 20 puertos serie puramente virtuales en su sistema móvil, ésto resulta en hasta 10 pares de puertos serie virtuales.\nConecte dos o más aplicaciones a un sólo puerto serie real. Por ejemplo usted puede compartir su receptor GPS entre varias aplicaciones.\nEl USB Network Gate lo habilita para compartir cualquier dispositivo USB ubicado en una PC remota en la red local o Internet.\nCables null-modem físicos ya no son requeridos. Usted puede transferir cualquier tipo de datos entre aplicaciones usando los puertos serie virtuales como si fueran puertos serie reales.


Conocimientos y prácticas de la música ancestral “Aixan /gâna/ob #ans tsî //khasigu” - patrimonio inmaterial - Sector de Cultura - UNESCO\nUNESCO » Cultura » Patrimonio inmaterial » Listas » Conocimientos y prácticas de la música ancestral “Aixan /gâna/ob #ans tsî //khasigu”\nInscripción: 15.COM 8.a.4\nConocimientos y prácticas de la música ancestral “Aixan /gâna/ob #ans tsî //khasigu”\nInscrito en 2020 (15.COM) en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia\nLos depositarios de los conocimientos y prácticas ancestrales de la música folclórica denominada “Aixan /gâna/ob #ans tsî //khasigu” son los miembros de la tribu minoritaria namibia de los namas. Esta música se interpreta principalmente con tres instrumentos tradicionales: el khab, un arco musical; el !guitsib, un tipo de guitarra; y el vlies, una variedad de armónica. Los dos primeros instrumentos los tocan tanto los hombres como las mujeres, mientras que el tercero lo suelen tocar estas últimas habitualmente. Caracterizada por un sonido, una textura y un ritmo muy peculiares, esta música ancestral de los namas se acompaña con cantos, tarareos y clamores. La melodía principal y el ritmo se interpretan con el khab y el !guitsib, o con un acordeón, mientras que los demás instrumentos crean armonías sistemáticas. Los músicos no sólo tienen que saber tocar los instrumentos, sino que también deben afinarlos, mantenerlos y repararlos. Este elemento del patrimonio cultural inmaterial se acompaña con danzas comúnmente llamadas nama-stap –es decir, “paso de baile del pueblo nama”– y se suele interpretar en acontecimientos sociales importantes. Sin embargo, su principal función es educar a los miembros de las comunidades, sensibilizándoles por ejemplo a la importancia que tiene la protección del medio ambiente. Antaño, este elemento del patrimonio cultural inmaterial era un vector del estrechamiento de lazos entre comunidades y aldeas, pero actualmente corre el peligro de desaparecer por diferentes motivos y tan sólo unas cuantas personas de edad poseen los conocimientos y la experiencia que se necesitan para practicarlo.


DOMINGO MARCHENA BARCELONAE l juez de guardia decretó ante anoche prisión incondicional para dos curiosos ladrones, especializa dos en robar relojes de lujo. Casi todos de oro y casi todos, también, de la firma Rolex. Los detenidos, de nacio nalidad argentina, están acusados de una cincuentena de sustraccionés, algunas de las cuales se saldaron con lesiones para sus víc timas. Muchos de los robos, según la policía de Barcelona, se produjeron en “la parte alta de la ciudad”. El caso, en cuyo ésclareci miento ha sido de notable importancia el mordisco que una mujer propinó a uno de los delincuentes, ha destapado la relativa fa- REDACCIÓN BARCELONAL a calle Major de Sarriá empezóayer una profunda remodela ción que acabará a finales de este año y que consiste en el ensancha miento de las aceras, la plantación de nuevos árboles y la renovación del pavimento desde la plaza Artós hasta la calle Pedró de la Creu. Las obras comportarán no pocos cambios en los hábitos de los vecinos a la hora de moverse por el barrio. Para empezar, cilidad con que se colocan en el mercado ne gro bienes con cotizada imagen de marca. Walter Fabián S., de 31 años, y Roberto Higinio P., de 35, comenzaron a actuar a fi nales del año pasado. El valor de su botín rondaba ya los 70 millones de pesetas. Dese charon portafolios, bolsos, gargantillas y otras preciadas pertenencias. Sólo querían relojes Rolex, que sacaron de España y ven dieron en Franciá. Los ladrones paseaban por los escenarios de sus trapacerías, a la caza y captura de víctimas, generalmente mujeres. Con apenas unos días de diferen cia, llegaron a robar a ima madre ya su hija. Siempre por el procedimiento del tirón. Se acercaban por detrás, les agarraban la muñe ca y les “levantaban” el reloj. Çaídas, empu cambiarán de sentido algunos tramos de las calles Bonaplata, Pedró de la Creu, Abat Samsó, Rocabertí, pasaje Senillosa y Fontcoberta. A la hora de estacionar los vehículos, se habilita rán plazas de parking gratuito en la Via Augusta, el paseo de la Bonano va, Dolors Monserdá y Can Ponsic, plazas de pago en las calles Bonapla ta, Senillosa, Gressolet, Carme Karr y Mare de Déu de Núria. Además de las de Sarriá, hoy se ini cian obras de remodelación de las ca- GENTE en Milán El Eíxample y la Bonanova Sus escenarios eran algunas calles del Eixample y, sobre todo, la Bonanova. Uno de ellos ya había sido detenido dos veces, estaba en busca y captura, y tenía en vigor una prohibición de entrada en España hasta el año 2000. En su casa, en Poble Sec, apareció un reloj de lujo —la excepción que confirma la regla: no era un Rolex— y 900 dólares iones o amenazas verbales aderezaban sus actuaciones. Otras veces iban los dos en moto, sorteando vehículos y buscando con- ductores o conductoras para quienes el tiem po fuera oro y no sólo en sentido figurado. Más de un ciudadano expoliado se hizo cm- ces. “,Cómo sabían que llevaba un Rolex, si fue todo tan repentino?” No recordaba a los dós hombres que, unos minutos antes, enaquel cruce, habían parado su moto junto a su vehículo, mientras aparentaban esperar que el semáforo se pusiera verde. Robaron a pie y en moto. Un tirón y se marchaban. Los investigadores sólo tenían datos muy escuetos de dos desbonocidos que huían veloces y unos números de una placa de matrícula. Días antes de que se les detu viera, se toparón con una mujer que ofreció una tenaz resistencia. Pese a todo, se lleva ron su reloj. Su reloj y, uno de ellos, también el mordisco con que el que la víctima intentó evitar queél y su cómplice pusieran en prác tica la máxima latina de “tempus fugit”. El dispositivo de vigilancia desplegado por agentes de la comisaría Zonal III (Iradier ySant Gervasi) y de la comisaría de Univer sitat dio frutos el pasado viernes por la no che Dos hombres que circulaban en una moto que se ajustaba a la descrita por las víc timas se pusieron muy nerviosos al verles.Estaban en la confluencia de la ronda Gene ral Mitre con la calle Escoles Pies, en la fron tera entre Sant Gervasi y Les Corts. Todo coincidía: los números que encabezaban la matrícula eran los que creyeron ver los de nunciantes. La situación tampoco era para hacer cábalas. Los ocupantes de la moto des pejaron todas las dudas al darse a la fuga. Como debieran saber dos ladrones de re lojes, las prisas son malas consejeras. Unas calles más adelante se dieron un castañazo. Pero con tiempo y una caña todo se pesca. Destrozada la moto, sus ocupantes aún tu vieron oportunidad de “pescar” un taxi y proseguir su huida. Sus correrías acabaron por fin en los alrededores de los jardines de Elisard Sala, en la calle Robrenyo, en Sants. Allí les dieron el alto. Los policíasque les perseguían sabían que huíande algo y sospe chaban de qué, pero no tuvieron la certeza hasta que los hicieron bajar y le vieron la mano a uno. No lucía un Rolex, sino un tre mendo,soberano, espéctacular mórdisco..;1] EN LAS PÁGINAS CENTRALES LA MÁS COMPLETA PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN;0];1] LA VANGUARDIAvivir;0] MIÉRCOLES, 1 JULIO 1998 en Barcelona La moda de hombre atrae a los famosos PÁGINA 12, El tiempo es oro Un mordisco delata a dos ladrones que sólo robaban relojes Rolex NGA Esta fotografía preparada reproduce una escena que se repitió muchas veces en el Eixample, la Bonanova y la parte alta de la ciudad •LOS ESCENARIOS Batería de obras en las calles de Sarri, Sant Gervasi, Sant Andreu y el Eixample 1 lles Gran de Sant Andreu. Córsega, París y Roger de Flor. En Córsega, las obras seprolonga rán hasta el sábado y afectarán al tra mo Sardenya-paseo de Sant Joan. En París, la construcción del depósito de aguas obligará a cortar el tráfico en el tramo Comte d’Urgell-Viladomat. En Gran de Sant Andreu, las obras es tán pensadas para convertir esa vía en un eje vertebrador del núcleo his tórico del barrio. Y en Roger de Flor se ensancharán las aceras.. En Major de Sarriá se empezó ayer a impedir el aparcamiento


WO2020002730 PAVIMENTOS ASFALTICOS DE ALTA REFLECTANCIA SOLAR.\n1. WO2020002730 - PAVIMENTOS ASFALTICOS DE ALTA REFLECTANCIA SOLAR.\nPavimentos asfálticos de alta reflectancia solar. -\nEi objeto de la presente invención a los fines de patente, es una gama de pavimentos asfálticos para mezclas continuas AC y discontinuas BBTM de alta reflectancia solar“SR” o albedo, igual o superior a un 33%, que es el valor exigido por la certificación LEED v4 BD+C para que puedan ser catalogados como superficies reflectantes mitigadoras del efecto de isla de calor.\nEstos pavimentos se rigen por parámetros físico-químicos determinantes del tipo y composición de las mezclas asfálticas, conforme ai Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Carreteras y Puentes PG-3, como son naturaleza mineralógica del árido, granulometría de la mezcla, porosidad y textura superficial, tipo de gigante, y aditivos de pigmentos de óxidos metálicos utilizados, que se ha constatado influyen favorablemente en la reflectancia de todo el espectro de radiación solar, UV-VIS-IR, es decir, no solo en la región del visible, de lo que dependerá en buena medida el color y tonalidad de los firmes, sino también y muy particularmente, en la región del infrarrojo IR, que supone el 52% de la energía solar incidente en la superficie terrestre; de ahí los altos valores de reflectancia conseguidos.\nEn el proceso de desarrollo se ha investigado primero en el laboratorio los materiales y características estructurales de las mezclas bituminosas a fin de definir los criterios de diseño que permiten conseguir ios niveles de SR objetivo, para después definir las fórmulas de trabajo de las mezclas reflectantes idóneas, mediante la fabricación de pavimentos normalizados, y estudiar su comportamiento y funcionalidad a corto y medio plazo.\nComo realizaciones preferentes reivindicadas de invención se han desarrollado mezclas AC18 D de alta capacidad reflectante, mezclas de rodadura de capa fina tipo BBTM 5A o BBTM 8A, con la finalidad de compensar el sobrecoste que supone la implantación de estos nuevos firmes, y pavimentos reflectantes con propiedades antideslizantes. También se ha contemplado la posibilidad de incluir en las mezclas material procedente del fresado de firmes de asfaltos (RAF), y aunque no se ha llegado al nivel de reflectancia objetivo para este tipo de pavimentos de reciclado, sí se ha conseguido mejorar su capacidad reflectante.\nCon estos nuevos pavimentos reflectantes se reduce el calentamiento de las superficies de las ciudades y núcleos urbanos, y en consecuencia la temperatura ambiente, principalmente en verano, mitigando ei efecto de isla de caior urbana, lo que implica beneficios tales como el ahorro de energía en aire acondicionado y consumo de alumbrado público, mejora de la calidad del aire, y de la comodidad y salud de ios peatones.\nCAMPO TÉCNICO. -\nEi campo técnico en el que se encuadra la presente invención es el de la construcción o revestimiento de firmes de calles y carreteras de base asfáltica, es decir, con capas de rodadura hechas de mezclas bituminosas.\nESTADO DE LA TÉCNICA. -\nEi cambio de vida de la población de pasar de habitar en zonas rurales a zonas urbanas ha provocado una proliferación de grandes urbes, en las cuales se presenta un fenómeno conocido como“Isla de Calor Urbana-ICU”, definido como la diferencia de gradiente térmico entre áreas desarrolladas y no desarrolladas. Este fenómeno se produce cuando ei área urbana es significativamente más caliente que las áreas circundantes, lo que se debe a que se han sustituido superficies rurales generalmente verdes y húmedas por otras superficies que están hechas de materiales de alta capacidad térmica y baja reflectancia solar, como son ei asfalto, hormigón, tejas, ladrillo, membranas impermeabilizantes oscuras, etc., capaces de absorber y almacenar energía en forma de caior, producido un calentamiento del aire colindante, con un aumento de temperatura que puede rondar ios 4°C. Este hecho, unido a otros factores crea un efecto de sobrecalentamiento del área urbana.\nLas islas de calor urbanas pueden afectar negativamente a la comunidad, siendo estos efectos perniciosos para la calidad del aire, la salud de las personas y para el consumo energético\nLos pavimentos tradicionales en las ciudades, que representan alrededor de un tercio de las superficies urbanas, se calientan con el sol (ver Figura 3) y absorben entre el 80 y el 95% de la energía solar incidente. En pleno verano un firme con mezcla bituminosa puede alcanzar los 70°C en la superficie. Estos pavimentos agravan el efecto de isla de calor urbana calentando ei aire a nivel local. Ei caior absorbido, por convección pasaría a la atmósfera, calentado el aire y por lo tanto aumentaría la temperatura ambiente, siendo más notorio este incremento en las horas de la tarde-noche.\nPara reducir este sobrecalentamiento de los firmes de calles y carreteras de núcleos urbanos, y consecuentemente mitigar el efecto isla de calor, son conocidas diferentes técnicas tendentes a incrementar la reflectancia solar“SR” o albedo de los pavimentos, es decir, la capacidad que tiene la superficie de ios pavimentos para reflejar la luz del sol, en\n5 base ai principio constado de que a mayor SR de la superficie del pavimento, mayor enfriamiento y menor Ta superficial, y menor Ia ambiente.\nEste es el caso, por ejemplo, de tejas y baldosas de hormigón de colores con pinturas reflectantes de implantación reciente en diferentes ciudades de Grecia, o ios pavimentos de 0 hormigón de varios colores con pinturas reflectivas que se están desarrollando en Tirana (Albania).\nAlgunas de estas técnicas se encuentran patentadas, pudiendo citarse como ejemplo las patentes japonesas con número de publicación JP20Q42183Q1 y JP2005G61042, que tienen 5 por objeto capas de pinturas que contienen un pigmento de alta reflectancia de radiación solar dispuestas en la superficie del cuerpo de los pavimentos, o la también patente japonesa JP2012087502, sobre un pavimento formado sobre una superficie ya pavimentada, que comprende una primera capa de aislamiento térmico a base de agregados y aglutinante, y una capa superior capaz de reflejar la luz solar. La patente China 0 CN2025G9380, propone a un pavimento asfáltico brillante de alta reflexión formado sobre una estructura de pavimento asfáltico bituminoso preexistente, compactando a presión una capa de agregado de alta reflectividad que queda incrustada en la capa superficial asfáltica, y la patente norteamericana US2010247753, para una invención que mejora la reflectancia de los pavimentos mediante un revestimiento sobre la superficie a base de una resina como ^ aglutinante y al menos un pigmento negruzco que tiene una apreciable reflectancia de radiación solar.\nEn todos los casos, estas técnicas para conseguir pavimentos reflectantes, normalmente a base de capas de pinturas y diversos recubrimientos, se aplican sobre pavimentos 0 preexistentes o de reciente implantación, es decir, no influyen en el tipo y composición de las mezclas asfálticas de los pavimentos de primera implantación, lo que supone un importante coste adicional en acondicionamiento de calles y carreteras.\nUna alternativa sería pavimentar las calles con firmes con capacidad de reflectancia solar 5 intrínseca, que por determinados parámetros físico-químicos con propiedades reflectantes determinantes del tipo y composición de las mezclas asfálticas en que ios pavimentos consisten, como por ejemplo puede ser una determinada coloración del ligante, reflejen la energía solar que incide durante el día en una mayor medida que los pavimentos convencionales, manteniendo la temperatura superficial más baja y reduciendo más ¡a temperatura ambiente.\nEn el estado de ¡a técnica existen algunas divulgaciones relevantes de este tipo de pavimentos, como por ejemplo la patente europea con número de publicación en España ES2196277-T3 por una“Capa de aglutinante transitable y procedimiento de preparación", que consiste en un pavimento constituido por una capa primaria de aglutinante de agarre y una capa de protección acuosa sobre la misma, que comprende uno o varios constituyentes opacos capaces de reflejar las radiaciones luminosas, elegidos entre un espesante, una carga mineral y una carga orgánica; o la también patente europea ES2805729-T3, para una "Composición de aglutinante asfáltico pigmentable", caracterizada por una mezcla de agregados de color claro, entre los que se incluyen piedra caliza, un aglutinante asfáltico pigmentable a base de cemento asfáltico de petróleo (CAP), diversos residuos de desasfaltado y/o de vacío, pigmentos inorgánicos, que pueden ser TΊ02, y opcionalmente un relleno, seleccionado entre la cal hidratada y/o cemento Portland, para conseguir pavimentos coloreados y decorativos manteniendo la reflexión de la luz a niveles similares a los de los pavimentos rígidos usuales.\nCaben citar también la solicitud de patente internacional de origen JP WO2016163346-A1 , para un pavimento aislante del calor formado por una capa base de asfalto u hormigón y una capa de agregado sobre la misma con una dotación en partículas de blancos que tienen un efecto de aislamiento térmico mejorado en comparación con las partículas de agregado convencionales, que es de diferente composición; y la patente coreana KR2015G062330-A, referida a un material de recubrimiento coloreado de reflexión de radiación solar para construir un pavimento de carreteras ecológico, pulverizando una resina de aceite cuando se forma una capa de revestimiento después de pulverizar la sílice.\nTodas estas soluciones patentadas de pavimentos de mayor capacidad reflectante frente a la radiación solar se basan en composiciones que sólo proporcionan una determinada coloración a las mezclas, normalmente en tonos claros, utilizando agregados de color claro, aglutinantes asfálticos pigmeníables, dotaciones de partículas de blancos, etc., que mejoran las propiedades reflectantes frente la radiación del espectro visible, y sin cuantificar en qué medida la reflectancia solar se ve incrementada en relación con los firmes convencionales. Son soluciones más de embellecimiento de los firmes de calles y carreteras, que simultáneamente reducen la temperatura superficial.\nLa reflectársela solar“SR” de una superficie se define como la fracción o porción de la radiación solar incidente que se refleja en dicha superficie; es decir, mediante la relación:\nSR = Energía solar reflejada / Energía solar Incidente\nEl valor oscila entre 0 para las superficies sin reflectaneia, hasta 1 para las superficies de refiectancia total. Véase en la Figura 1 una representación de esta escala de SR, en la que también se pueden dar ios valores en tanto por ciento, y que también sirve para cuantificar la absorbancia, que es el concepto inverso a la refiectancia.\nLa radiación que alcanza la Tierra, que se traduce en la energía solar incidente, oscila entre 300 y 250Gnm, siendo el resto rechazada por la atmósfera. Este rango de longitudes de onda se divide en tres espectros electromagnéticos:\nEspectro Ultravioleta UV: Longitudes de onda entre 3Q0-40Qnm.\nEspectro Visible VIS: Longitudes de onda entre 400-700nm.\nEspectro infrarrojo IR: Longitudes de onda entre 700-2500nm.\nAproximadamente el 5% de la energía (radiación solar) que incide en la superficie terrestre corresponde al espectro ultravioleta (UV), el 43% al espectro visible (VIS) y un 52% al infrarrojo (IR).\nAl estar compuesto el espectro solar por los espectros UV, VIS e IR, se puede determinar dentro de la refiectancia solar total de una superficie, la parte reflejada en el espectro ultravioleta UVR, en el espectro visible VISR, que es la que depende del color de la superficie, y en el infrarrojo IRR.\nEsto quiere decir, que la refiectancia solar SR de una superficie asfáltica va a depender en un 43% de la tonalidad o color de la mezcla, la que corresponde a la parte reflejada en el espectro visible VISR, mientras que el resto, UVR y IRR, dependerá del resto de propiedades físico-químicas del tipo y composición los pavimentos.\nPor eso, para conseguir pavimentos asfálticos con la máxima refiectancia solar SR, que es el objetivo de la presente invención, deben definirse criterios de diseño de las mezclas para que reflejen la máxima energía posible de todo el espectro de radiación solar, UV-VIS-IR.\nEstablecida esta pauta, surge el problema de determinar los valores de SR que sean admisibles para el fin último perseguido, el que los pavimentos desarrollados pueda ser consideraos tienen valores de SR suficientes para para que contribuyan a minimizar el efecto de islas de calor en las ciudades, ya que actualmente, en España no hay normativa\n5 específica sobre las características que tienen que tener las superficies para que se cataloguen como de alta reflectancia solar, siendo necesario recurrir para ello a la normativa internacional.\nEl sistema de Certificación LEED v4- ND auspiciada por US Green Building Council para el 0 Desarrollo de Zonas Residenciales, en el capítulo GIB CREDIT: HEAT ISLAND REDUCTION, marca las medidas a adoptar en las superficies horizontales de los pavimentos a fin de minimizar los efectos de dicho desarrollo sobre microclimas, hábitats humanos y la vida silvestre, reduciendo el efecto de islas de calor.\n5 Según los requisitos establecidos por este sistema de Certificación, se considera que un material es reflectante si el valor de reflexión solar SR a los tres años de su puesta en obra es de al menos el 28% (0,28); para materiales nuevos se utilizaran aquellos con un SR de al menos el 33% (0,33). Por lo tanto el valor de reflectancia solar SR de 33% es el que va servir como referencia para el diseño de las mezclas reflectantes objetivo.\nLos criterios de diseño que se han estudiado son parámetros físico-químicos característicos de las mezclas asfálticas, plasmados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Carreteras y Puentes“PG-3” y en la normativa específica, pero que pueden influir favorablemente en la Reflectancia Solar-SR y a su vez en la temperatura superficial en su ^ exposición al sol. Son parámetros relativos ai tipo y composición de las mezclas, como la naturaleza de los áridos, ligante y aditivos, de los que dependerá en buena medida la reflectancia en el espectro visible, pero también de características estructurales y geométricas, como la granulometría, porosidad y textura superficial, que afectara a la reflectancia UV e IR.\nCOMPENDIO DE LA INVENCIÓN -\nLos pavimentos asfálticos de alta reflectancia solar o albedo que se reivindican de invención, son el resultado de dicho estudio experimental de los parámetros físico-químicos 5 determinantes del tipo y composición de las mezclas, llevado a cabo en laboratorio y posterior fabricación en planta piloto de muestras a ensayo, para conseguir un índice SR igual o superior a 33% conforme a certificación LEED v4 BD÷C, que es el exigido por dicha certificación para ser catalogados como superficies reflectantes.\nEstos pavimentos han sido desarrollados para los dos tipos de mezclas bituminosas en\n5 caliente que se utilizan comúnmente como capas asfálticas de rodadura en calles y carreteras: mezclas de hormigón bituminoso tipo AC, conforme a UNE-EN 13108-1 , y mezclas discontinuas tipo BBTM, conforme a UNE-EN 13108-2, siendo los parámetros físico-químicos que se utilizan como criterios de diseño, los siguientes:\n0 Áridos calizos para gruesos y finos\nMenor tamaño máximo de árido grueso;\nLigante sintético pigmentable, de tonalidad ciara o incoloro;\nÓxidos de titanio blancos, óxidos de hierro rojos y/u óxidos de hierro amarillos como aditivos;\n5 Granulometria densa/semidensa; tipo D o S para mezclas AC, o tipo A o B para mezclas discontinuas BBTM;\nMenor cantidad de huecos\nMenor textura superficial (baja macroextrutura);\n0 Para mezclas AC con tamaño máximo de árido de 16 mm, dióxido de titanio (Ti02) blanco como aditivo, granulometria tipo D, y cantidad de huecos máxima de 7%, se ha conseguido un índice SR entorno al 50%, de modo que, en una realización preferente, se proponen mezclas tipo AC18 SURF D, con ligante sintético pigmentable y Ti02 como aditivo, en una dotación de mínima de ligante de 5,5% en masa sobre el total de la mezcla.\nPara mezclas discontinuas BBTM, con tamaño máximo de árido de 8 mm, dióxido de titanio (Ti02) blanco como aditivo, granulometria tipo A, y cantidad de huecos máxima de 16%, se ha conseguido un índice SR entorno al 42%, que también es muy buen resultado, de modo que, atendiendo al catálogo de firmes del PG-3, se propone como realizaciones preferentes 0 para mezclas de rodadura de capa fina, mezclas tipo BBTM 5A o BBTM 8A, con ligante sintético pigmentable y TiG2 como aditivo, en una dotación mínima de ligante de 5,75 % en masa sobre el total de la mezcla.\nCon vistas a propiedades antideslizantes de estos pavimentos reflectantes, se pueden 5 sustituir en los agregados de áridos calizos, los áridos calizos gruesos por áridos porfídicos de similar granulometria, manteniendo el índice SR por encima del nivel exigido\nOtro material que puede ser utilizado en el desarrollo de estas mezclas reflectantes, es el material de reciclado, procedente del fresado de firmes de asfaltos (RAF), si bien en este caso no se alcanzan los niveles de reflectancia objetivo, por lo que este material debe ser utilizado en bajas proporciones y con una finalidad de una simple mejora de las propiedades\nSe proponen pavimentos asfálticos mejorados frente a la reflectancia solar, para mezclas de AC y BBTM del tipo y composición que las anteriores, compuestas por una tasa de material reciclado procedente de fresado de firmes de asfaltos (RAF) tipo AC16 SURF S, de hasta un 0 25%.\nLas ventajas que se van a tener mitigando e¡ efecto de isla de calor urbana con la implantación de los pavimentos de alta reflectancia solar - SR desarrollados, son las siguientes;\nAhorro de energía en aire acondicionado. Al disminuir la temperatura ambiente, se reducirá el consumo de aire acondicionado en los edificios colindantes a las zonas con pavimentos de alta reflectancia.\n0 Ahorro de energía en el consumo de alumbrado público. Los firmes de alfa reflectancia son de tonalidades ciaras y son superficies de alta luminancia, por lo tanto provocan una buena reflexión de la luz incidente. Esta propiedad hace que sea necesaria menos intensidad de luz artificial nocturna para obtener buena percepción visual, por lo tanto dichos firmes pueden contribuir a un ahorro en el consumo de energía eléctrica en el ^ alumbrado público.\nMejora de la calidad del aire. El aire más cálido acelera la formación de smog- ozono troposférico a partir de ios contaminantes atmosféricos como son los óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos volátiles (COV,s). Al disminuirse la temperatura ambiental 0 por acción de los pavimentos reflectantes, estas reacciones fotoquímicas tienden a ralentizarse.\nMejora de la comodidad y de la salud de los peatones. Menores temperaturas ambientes rebaja el estrés térmico, unido a la mejora de ¡a calidad del aire puede ayudar a 5 mejorar enfermedades directamente relacionadas con el calor (deshidratación, calambres, golpe de calor, síncope por calor...) y con las vías respiratorias (como asma o EROC), arritmias, etc.\nFIGURAS y DIAGRAMAS. -\nAl final de la presente memoria descriptiva se incluyen las siguientes figuras y gráficos de resultados de ios sucesivos ensayos realizados en el diseño y desarrollo de los nuevos pavimentos reflectantes, a los que se hace referencia en al apartado forma de realización;\nFigura 1 : Representación de la escala de reflecfancia solar“SR”.\nFigura 2: Gráfico de reflectancias del espectro solar (25Q-24G0nm)\nFigura 3: Gráfico de reflectancias del espectro solar para los dos tipos de árido propuestos: calizo y porfídico\nFigura 4: Gráfico de reflectancias del espectro solar para los dos tipos de ligantes probados: ligante betún 35/50 y ligante sintético.\nFigura 5: Gráfico de reflectancias del espectro solar para mezclas con betún negro 35/50 y diferentes tipos de pigmentos.\nFigura 8 y 7: Gráficos de reflectancias del espectro solar para mezclas con ligantes sintético y diferentes tipos de pigmentos.\nFigura 8: Representación del mecanismo de reflexión de la radiación solar sobre un firme asfáltico: (a) superficie lisa AC; (b) rugosa BBTM-11A y (c) porosa BBTM-11 B.\nFiguras 9 y 10: Gráficos de curvas de evolución de la temperatura superficial a la exposición de la radiación solar para diferentes mezclas bituminosas.\nFigura 11 : Huso granulométrico para una fórmula de trabajo AC16 D.\nFigura 12: Gráfico de curvas de evolución de la temperatura superficial a la exposición de la radiación solar para mezclas BBTM-11 B y AC16 D\nFigura 13: Gráfico de temperaturas máximas alcanzadas por las mezclas BBTM-11 B y AG16 D\nFigura 14: Gráfico máximas disminuciones de temperaturas alcanzadas por dichas mezclas.\nFigura 15: Gráfico de simulación de la disminución de temperatura superficial con el incremento de SR respecto a un pavimento convencional.\nFigura 18: Gráfico de curvas de evolución de la temperatura superficial para mezclas\nFigura 17: Gráfica de correlación entre SR y antigüedad del firme.\nFigura 18 y 19: Gráfico de barras de temperaturas máximas superficiales para diferentes tipos de mezclas.\nFigura 20: Huso granulométrico para una fórmula de trabajo BBTM 5A.\nFigura 21 : Reflectancias del espectro solar para pavimento reflectante, pavimento convencional y nieve.\nFORMA DE REALIZACIÓN. -\nEl proceso de desarrollo de ios nuevos pavimentos reflectantes ha sido realizado en dos fases o tareas: En una primera (1) se ha investigado en el laboratorio los materiales y características estructurales de mezclas asfálticas normalizadas que mejoran su capacidad reflectante hasta los niveles objetivo, midiendo la SR en diversas muestras mediante espectrofotómetro y otros métodos de ensayo, a fin de definir ios criterios de diseño en cuanto a tipo y composición de las mezclas idóneas; y, en una segunda (2), se han definido las fórmulas de trabajo de las mezclas reflectantes idóneas en base a las consideraciones de diseño obtenidas, mediante la fabricación de pavimentos normalizados, y se ha estudio de su comportamiento y funcionalidad a corto y medio plazo.\nDentro de dicha mezclas reflectantes idóneas se han desarrollado y ensayado, como realizaciones de pavimentos particulares, mezclas asfálticas con propiedades antideslizantes, sustituyendo los áridos calizos por porfídicos, y mezclas asfálticas para capa fina de rodadura. La inclusión en las mezclas de material procedente de fresado-RAR en una Tasa hasta el 25%, también ha sido contemplada.\n1. Investigación del tipo y composición de las mezclas idóneas. -\nUna mezcla asfáltica se compone básicamente de un ligante, áridos, aditivos para mejorar alguna prestación o característica deseable, y ocasionalmente, un porcentaje de material reciclado proveniente del fresado de pavimentos asfálticos (RAF) de las carreteras.\nEn esta primera investigación se ha realizado la caracterización de áridos, material procedente de fresado RAF, ligantes y pigmentos de óxidos metálicos utilizados como aditivos, en cuanto a la capacidad reflectante tanto del visible como del espectro infrarrojo, y se ha estudiado también la forma en que contribuye a mejorar dicha capacidad ios parámetros de textura y porosidad de las mezclas.\nLa caracterización de los materiales componentes de las mezclas asfálticas y de ios parámetros estructurales de las mismas se ha realizado en base ai Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Carreteras y Puentes- PG-3, mediante medidas de la reflectancia solar por diferentes métodos, lo que ha permitido conocer a priori el tipo y composición idóneos de las mezclas reflectantes a desarrollar.\n1.1. Métodos utilizados para Sa medición de reflectancia solar“SR”,-\nSe han utilizado dos métodos de ensayo para medir las refiectancias en los materiales y en las mezclas desarrolladas: En uno se ha utilizado un espectrofotómetro, que mide refiectancias en muestras de laboratorio, y en el otro un piranómetro, para medir las refiectancias solares en superficies de pavimentos ya construidos.\nPara medir la reflectancia solar en superficies planas se ha utilizado un espectrofotómetro UV-VIS-IR, con esfera de integración siguiendo la norma ASTM E 903-12. Es el método idóneo para muestras pequeñas de laboratorio, de 5 x 5 c de tamaño, pero no sirve para medir refiectancias en superficies de campo. El rango de medida está entre 300 y 25Q0nm de longitud de onda.\nSe ha establecido un espectro solar estándar contemplado en la norma ASTM G173 AM 1 ,5 G donde se muestra los valores espectrales de la irradiación solar en W / m2 nm de cada longitud de onda, lo que permite obtener el valor de reflectancia solar expresado en % y en tanto por uno. Con ios valores de refiectancias en cada valor de longitud de onda se puede representar gráficamente y observar las reflectancia en cada uno de los tres espectros, UV, VIS e IR. En el gráfico de la figura 2 representan las reflectancias del espectro de 250- 2400nm.\nLa reflectancia solar se define como el cociente de la radiación solar reflejada por una superficie por la radiación solar que incidente sobre la misma. Por lo tanto, se puede calcular la reflectancia solar a partir de la medición de la intensidad de la radiación solar, incidente y 0 reflejada por una superficie en un momento dado.\nLa norma ASTM E1918 (ASTM 2006) describe un método de ensayo para la medición de la reflectancia solar para superficies en campo usando un piranómetro (ver fotos 3 y 4). Es necesario áreas como círculos con ai menos cuatro metros de diámetro o cuadrados con ai 5 menos cuatro metros de lado, y de poca pendiente. Mide tanto la energía incidente como la reflejada en W/m2.\n1.2. Criterios de diseños. -\n0 Como se ha dicho, el objetivo es conseguir pavimentos asfálticos que reflejen la máxima energía posible de todo el espectro solar UV-VIS-IR. La reflexión del espectro visible, que representa el 43%, va a depender de la tonalidad o color, y el resto, UV e IR dependerá de las características físico-químicas de los componentes que forman los pavimentos.\n^ Los criterios de diseño que se han estudiado son parámetros característicos de las mezclas asfálticas que pueden influir en la Reflectancia Solar-SR y a su vez en la temperatura superficial al incidir la radiación solar; a saber:\nNaturaleza mineralógica del árido: Calizo y pórfido.\n0 Material procedente de fresado-RAP.\nTipo de ligante: Betún asfáltico negro convencional, y ligante sintético claro.\nAdiciones de pigmentos de óxidos metálicos de Fe, Cr y Ti.\nGranulometría de la mezcla: Continua y discontinua.\n5 Textura superficial: Tamaño máximo del árido.\n1.2.1. Aridos. -\nEn las mezclas asfálticas los áridos representan un 95% del total de la mezcla, por lo tanto, sus características fotocoíorimétricas van a ser determinantes para la obtención de una mezcla de alta reflectancía\nA priori los áridos de color claro van a ser más idóneos que ios áridos de tonalidad oscura, pero con la medida del color sólo se va a tener información de la reflectancía del espectro visible, que es el 43% del espectro solar total, por lo que es importante obtener información de reflectancía de todo el espectro solar.\nSe han seleccionado dos tipos de áridos para la comparativa de su reflectancía solar en todo el espectro, conforme a los requisitos marcados en el PG3 para las mezclas bituminosas de capas de rodadura;\nÁrido calizo,“calcita” de origen mineralógico, proveniente de la Cantera Santa Rita VI - S tarmis, ubicada en Paraje de la Baíonga, municipio de Abaniíla (Murcia).\nArido porfídico, “ofita” de origen mineralógico, muy utilizado por su coeficiente de pulido acelerado (CPA).\nLa medida de la reflectancía solar de dichos áridos seleccionados se ha realizado en un primer ensayo con piranómetro, siguiendo el procedimiento de la norma ASTM E1918, mediante el que se toman valores de le energía incidente y la reflejada colocado a una altura determinada. La proporción entre los dos datos resulta ser la SR del material a ensayo.\nMediante espectrofotometría UV-VIS-IR se puede obtener el valor de la reflectancía del espectro solar, así como los espectros UV-VIS-IR por separado, teniendo en cuenta que las longitudes de onda entre 250 - 400nm son las correspondientes al espectro Ultravioleta-UV; entre 400 - 7Q0nm son las correspondientes al espectro Visible - VIS; y entre 700 - 2500nm son las correspondientes al espectro Infrarrojo - IR.\nSiguiendo el procedimiento descrito en la norma ASTM E903 - 12 y utilizando la distribución espectral relativa normalizada de la radiación solar global contemplada en la norma ASTM G173 - 03(2012), obtenemos la reflectancía solar de los dos áridos.\nCon ios valores resultantes se ha realizado una representación gráfica como la mostrada en la Figura 3, que muestra como son las reflectancias en los distintos espectros de los dos tipos de árido: calizo y porfídico.\nLos resultados de reflectancia obtenidos por ios dos métodos de ensayo se resumen en la Tabla 1 :\nLos resultados obtenidos por los dos métodos revelan que los áridos calizos, con una SR entre 58-62, son óptimos para la fabricación de mezclas reflectantes, pero los pórfidos, con un valor de SR entre 18-20, a priori, fabricando mezclas con ellos, no dan resultados óptimos de reflectancia.\nSe observa también que los resultados obtenidos por los dos métodos son equivalentes, lo que es importante para validar el proceso de diseño de las mezclas en el laboratorio, ya que los valores que se obtengan en el laboratorio se pueden extrapolar a las mezclas fabricadas y extendidas.\n1.2,2. Material procedente fresado-RAP.-\nOtro material que va a ser estudiado para determinar su utilidad en el desarrollo de mezclas reflectantes, es el material de reciclado, procedente de fresado de firmes de asfaltos (RAF).\nPara ello se han tomado muestras de un fresado realizado en la zona del sureste de España, concretamente en la carretera de Monteagudo-Abanilla de la Región de Murcia La mezcla fresada corresponde a una tipo AC16 SURF S.\nSe han realizado medidas de reflectancia mediante espectrofotometría y colorimetría, obteniéndose los resultados mostrados en la Tabla 2:\nSe aprecia valores de SR muy por debajo de lo marcado en el objetivo del proyecto. Previsibiemente la tasa de material reciclado procedente de asfalto fresado (RAF) que se pueda utilizar para el desarrollo de mezclas reflectantes será baja, no superior del 25%.\n1.2.3. Ligantes. -\nPara las mezclas reflectantes, se ba seleccionado un ligante sintético que proporciona a las mezclas reflectantes una menor tonalidad oscura, pero sin menoscabar las prestaciones mecánicas necesarias para su uso en firmes urbanos.\nEste ligante sintético está compuesto por una mezcla de resinas, aceites, polímeros y ceras Fischer-Tropseh Cada componente confiere una característica específica que le inculcará a las mezclas unas prestaciones determinadas. Las resinas aumentan la adhesividad, los aceites le confiere al ligante efectos dispersantes, ios polímeros elasticidad y resistencia y las ceras modifican la viscosidad.\nLa caracterización se ha realizado teniendo en cuenta los ensayos reflejados en los Artículos 211 (betunes de pavimentación), 212 (betunes modificados con polímeros) del PG3.\nTambién se ha realizado la caracterización de betunes asfálticos tanto de penetración (35/50) como modificados con polímeros PMB 45/80-65 que se utilizan en las mezclas asfálticas convencionales, ya que van a ser utilizados en la fabricación de las mezclas control que se compararán con las mezclas reflectantes desarrolladas.\nLos valores resultantes de los ensayos de caracterización de estos ligantes se recogen en la Tabla 3:\nA! igual que a los áridos también se ha realizado a los ligantes el estudio espectrofotométrico mediante el ensayo de la norma ASTM E903-12, obteniendo los valores y gráficas de refiectancia solar-SR mostrados en la Tabla 4 y Figura 4.\nCon estos resultados, será necesario el uso de un ligante sintético de tonalidad ciara para obtener la refiectancia solar objetivo\n1.2,4. Adiciones de pigmentos de óxidos metálicos. -\nLa adición en las mezclas asfálticas de pigmentos de óxidos metálicos va a ayudar a conseguir tonalidades claras para obtener buena refiectancia del espectro visible, pero también pueden ayudar a aumentar la refiectancia del IR por sus características fisico químicas.\nLos pigmentos estudiados son los que se usan comúnmente en la construcción:\nÓxidos de hierro amarillos y rojos.\nÓxido de cromo verde.\nÓxido de titanio blanco.\nAzul de Ultramar. Polisulfuro de silicatos complejos.\nPara comprobar cómo actúan los pigmentos sobre la reflectancia solar en una mezcla asfáltica se han realizado muestras en laboratorio con árido fino calizo, ligante y los distintos tipos de pigmentos, y a continuación se han obtenido mediante el espectrofotómetro (ASTM E903-12) los valores de reflectancia de los tres espectros UV-VIS-IR.\nPrimeramente se ha utilizado como ligante betún asfáltico negro 35/50, realizándose muestras con todos los pigmentos seleccionados. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 5 y Figura 5\nSe aprecia que algunos pigmentos de óxidos metálicos pueden aumentar la reflectancia del IR más de un 80%, siendo ios óxidos de hierro rojo y óxidos de titanio los que mejor se comportan, en éste último también es representativo el aumento de la reflectancia del visible. En todo caso, con la utilización en mezclas asfálticas de ligante bituminoso negro y los pigmentos estudiados no es posible obtener una reflectancia solar- SR mayor o igual al objetivo 33 % (0,3).\nA continuación se han realizado distintas muestras usando ligante sintético claro con el mismo árido calizo. Los pigmentos utilizados han sido óxido de hierro rojo y óxido de titanio, ya que a priori son los que mejor comportamiento van a tener para el objetivo marcado. Los porcentajes de pigmento han sido muy inferiores a ios utilizados con betún negro.\nSe han obtenido mediante el espectrofotómetro (ASTM E903-12) los valores de reflectancia de los tres espectros UVVIS-IR. Ver Tabla 8 y gráficos de las Figura 6 y 7.\nEn ios resultados se aprecia que las reflectancias del espectro de IR en las muestras con pigmentos son mayores que en la muestra sin pigmento, aunque esta muestra tenga valores de reflectancia del espectro visible iguales o mayores. Por ejemplo, la muestra sin pigmento 3 y la muestra con pigmentos 34 tienen la misma reflectancia visible, son iguales a la visión humana, por lo tanto en base solo a la tonalidad se tendrían la misma reflectancia solar; sin embargo la muestra 34 tiene más reflectancia en el IR (que es invisible), dando en el cómputo final una mayor reflectancia solar con respecto a la muestra sin pigmentar. La muestra (28) tiene la reflectancia del visible inferior a la mezcla sin pigmento 3 pero la reflectancia total es superior en la muestra 28 ya que ha aumentado la reflectancia del infrarrojo.\nEste experimento demuestra que la adición de algunos pigmentos de óxidos metálicos puede aumentar la reflectancia del espectro infrarrojo, haciendo la superficie más reflectante a la energía solar donde se ha adicionado el pigmento.\nPor tanto, puede concluirse que, a priori, para obtener una mezcla asfáltica de reflectancia solar superior al 33% se debe utilizar un ligante sintético pigmentado con óxido de titanio, y que se puede matizar la tonalidad clara obtenida con el pigmento de TIO? con un pequeño porcentaje de óxido de hierro rebajando la reflectancia del visible sin menoscabar en gran medida la reflectancia solar.\n1.2,5. Textura y porosidad. -\nA priori ya se sabe qué tipo de materiales debemos de utilizar para conseguir la reflectancia solar marcada como objetivo, según los valores espectrofotométricos que tienen dichos materiales. Pero también hay una característica geométrica de las superficies que va a influir en el comportamiento térmico de la radiación solar incidente, y es como se refleja dicha radiación.\nLa reflexión de las ondas electromagnéticas procedentes del sol que inciden en una superficie puede ser de dos tipos diferentes: (1) Reflexión especular, donde la luz se refleja sobre una superficie como un espejo. Estas superficies están normalmente pulimentadas; y (2) Reflexión difusa, donde la luz se refleja sobre una superficie rugosa y ios rayos salen rebotados en todas direcciones. La forma y el camino de propagación de la energía solar van a influir en el calentamiento de ¡a superficie; cuanto más reboten ¡as ondas más se va a calentar la superficie, por lo tanto según el tipo de reflexión el calentamiento de las superficies puede ser distinto.\nEn la Figura 8 se ve el detalle de la reflexión de la radiación solar incidente y como refleja y rebota en las superficies, haciendo que los áridos se calienten, para tres tipos de superficies: (a) lisa - AC; (b) rugosa - BBTM-11A; y (c) porosa - BBTM-11 B.\nDentro del catálogo de firmes para capa de rodadura existen tipos de mezclas más o menos rugosas, con más o menos huecos, y estos huecos con más o menos tortuosidad.\nPara comprobar cómo influyen estas características en la temperatura superficial se han expuesto a la acción de la radiación solar muestras de varias mezclas con betunes asfálticos y con reflectancias solares similares (valores de SR entre 7-8 % (0,07-0,08)) y distintas granulometrías, huecos y macrotextura. Todas ellas al estar fabricadas con betunes negros y previsibiemente van a tener la misma reflectancia solar, por lo tanto cualquier diferencia de temperatura en ¡a superficie al estar expuestas a la radiación solar será debido a otra característica.\nLas mezclas asfálticas y sus características que se han estudiado son las siguientes:\nBBTM 11 B. Granulo etría discontinua, alta rugosidad y elevado valor de huecos BBTM 11A. Granulometría discontinua, alta rugosidad y pocos huecos\n- AC16 SURF S. Granulometría semidensa, baja rugosidad y pocos huecos\nAC22 BIN S. Granulometría semidensa, baja rugosidad y elevado valor de huecos AC16 SURF D. Granulometría densa, baja rugosidad y pocos huecos\nEn ¡a Tabla 7 se expresa los valores de refíectancia, porosidad y rugosidad de cada una de las mezclas a ensayar., con una refíectancia solar parecida para todas ellas.\nLa exposición (ver Foto 7) se realizó un día despejado con una radiación solar máxima de 890 w/m2. Se obtuvieron valores de temperatura cada hora desde las 9 h. hasta 18h. Las medidas de temperatura se realizaron tomando imágenes de toda superficie de cada muestra con cámara termográfica (ver foto 8) que mediante un programa informático calcula la temperatura máxima, mínima, y media de dicha superficie. Es el método que se ha utilizado para medir temperaturas superficiales durante todo el estudio.\nLa gráfica de la Figura 9 muestra la evolución de la temperatura superficial a la exposición de la radiación solar\nSegún los valores de temperatura media de cada superficie obtenidos en las muestras expuestas, se puede tener una diferencia de temperatura de 5 °C entre la mezcla más caliente (BBTM-11 B) y la más fría (AC16 D), observándose que una superficie de una mezcla bituminosa con los mínimos huecos, granulometría densa, baja macrotextura y\ntamaño máximo reducido de áridos, ayuda a que se mantenga la temperatura superficial más baja.\nSe ha visto que la porosidad y la macrotextura influyen en el calentamiento de una superficie, pero también es importante saber cómo influyen estos parámetros en el proceso de enfriamiento, es decir, la evolución de la temperatura superficial a la exposición de la radiación solar. Interesa particularmente saber si las diferencias de temperatura entre dos superficies al calentarse, se mantienen cuando se enfrian.\nPara ello se sometieron muestras de 30x40 cm de mezcla BBTM-11 B y AC16 D a la intemperie durante 48 horas, asi como sondas termográficas de contacto para tomar datos de temperatura cada 15 min y se almacenaron los datos en un registrador Dataiogger. A continuación se muestran los datos obtenidos son los mostrados en gráfico de la Figura 10.\nSe aprecia que la velocidad de enfriamiento es similar en las dos mezclas, lo que implica que la macrotextura y porosidad no influye en la velocidad de enfriamiento. También se observa que la mezcla tipo AC16-D se mantiene más fría durante todo el proceso de calentamiento y enfriamiento. Esto quiere decir que las superficies reflectantes están actuando durante todo el ciclo solar rebajando la temperatura superficial\n1.3. Conclusiones. -\nDespués del proceso de investigación realizado, las conclusiones obtenidas sobre los criterios de diseños más favorables para mezclas asfálticas tipo AC y BBTM con propiedades de alta reflectancia solar, son las siguientes:\nLas mezclas con áridos calizos son más reflectantes que las mezclas con árido porfídico.\nLas mezclas con granulometría continua (AC tipo D y S) son más reflectantes que las mezclas de granulometría discontinua (BBTM tipo A y B), siendo la velocidad de enfriamiento similar.\nEl menor tamaño máximo de los áridos es más favorable para la reflectancia que un tamaño mayor. Tamaño máximo: 16 (AC); 8 (BBTM)\nCuantos menos huecos tenga la mezcla, más reflectante será.\nEl uso de ligante sintético claro es necesario para la obtención de pavimentos reflectantes.\nAdicionando algunos pigmentos de óxidos metálicos, la reflectancia del IR aumenta un 80% con respecto a la muestra control, sin cambiar prácticamente ¡a reflectancia del visible.\nLos pigmentos que mejor funcionan son los óxidos de titanio (blanco), preferentemente Ti02, y los óxidos de hierro rojo y amarillo. El mayor porcentaje del pigmento utilizado puede influir positivamente.\nCon la utilización de ligante sintético y Ti02 se consiguen mezclas asfálticas tipo AC o BBTM con valores de SR alrededor de 50%.\nEn la Tabla 8, se resumen los criterios más favorables y desfavorables para diseñar una mezcla que vaya a tener, a priori, propiedades de alta reflectancia solar, y con ello conseguir una temperatura superficial los más baja posible. Estos criterios son el tipo de ligante, de áridos, tipo de mezcla, granulometría y tamaño máximo de árido.\nEn resumen: Las mezclas con áridos claros, granulometría continua, pocos huecos y menor tamaño de árido son más reflectante. Si a esto se añade ligante sintético y TiG2 obtenemos pavimentos reflectantes con un SR de 50.\n2. Definición de las fórmulas de trabajo de las mezclas idóneas; estudio de su comportamiento y funcionalidad -\nEn base a los criterios de diseño definidos para el tipo y composición de mezclas de alta reflectancia, se han desarrollado mezclas bituminosas en caliente con índice SR optimizado para diferentes solicitaciones, verificando las propiedades esperadas mediante el estudio de su comportamiento y funcionalidad.\nEn la definición del protocolo de fabricación de dichas mezclas se ha validado el cumplimiento de ¡a normativa correspondiente mediante la realización de diversos ensayos de laboratorio\n2.1. Mezclas asfálticas reflectantes. -\nSe han fabricado mezclas asfálticas normalizadas en el laboratorio teniendo en cuenta ¡as consideraciones de diseño señaladas en los apartados anteriores. Con el material obtenido se han elaborado probetas para comprobar la reflectancias solares que se obtienen, así como su comportamiento térmico frente a ¡a radiación solar.\nPara ¡a elaboración de ¡as distintas muestras se han utilizado áridos gruesos y finos calizos, los dos tipos de ligante: betún 35/50 y ligante sintético, y se han realizado mezclas con pigmento y sin pigmento. También se ha fabricado mezclas con ligante sintético, óxido de titanio y 10% de RAP para comprobar el comportamiento de la adición de material reciclado. Todas las mezclas han sido del tipo AG16 SURF D, salvo una de referencia BBTM11 B.\nLos porcentajes de áridos y ligante han sido para todas ¡as mezclas iguales. En ¡a Tabla 9 se expone ¡a fórmula de trabajo para AC16 D, en porcentajes de áridos/ligante, y en la Figura 11 el huso granulo étrico\nSe ha utilizado una mezcladora de laboratorio para fabricar ¡as muestras mediante ¡a norma UNE-EN 12697-35.\nEl ligante sintético utilizado se ha dosificado en la mezcla directamente sobre la mezcladora. La relación ponderal polvo mineral/ligante no debe ser superior al valor 1 ,1 ; contabilizándose, en su caso, el pigmento empleado como polvo mineral. La dotación de ligante ha sido de 5,0% en masa sobre el total de la mezcla. La dosificación de pigmento oscila entre 1 ,0 y 2,0% en masa sobre el total de la mezcla.\n2.1.1. Comportamiento térmico frente a radiación solar. -\nPara poder comprobar el comportamiento de las muestras a la exposición de las radiaciones solares y medir las reflectancias solares, se han fabricado probetas rectangulares con compactadora de rodillos según norma UNE-EN 12897-33, y probetas cilindricas con la compactadora de impactos según norma UNE-EN 12697-30.\nEn la Tabla 10 se exponen los valores obtenidos de reflectancias de los espectros solares mediante el espectrofotómetro según la norma ASTM E9Q3-12.\nSe aprecia que la única mezcla que cumpliría el objetivo de SR a conseguir una SR > 33 (0,3) es la fabricada con ligante sintético de óxido de titanio. La mezcla con ligante sintético sin pigmentar no llega al valor umbral. También se observa, según los resultados, que la adición de material reciclado - RAP de un 10% influye muy negativamente la reflectancia, bajando el valor a la mitad.\nEstas mismas muestras se dejaron a la intemperie, expuestas a la acción de la radiación solar, midiendo la temperatura superficial cada hora mediante cámara termográfica. Los valores se obtuvieron a temperatura ambiente máxima de 37°C una radiación solar máxima de 885 VV/m2.\nEl gráfico de la Figura 12 muestra curvas de evolución de la temperatura superficial a la exposición de la radiación solar para todas las muestras\nDe los resultados obtenidos se observa que entre dos muestras de mezcla AC16 D, una con betún negro 35/50 y la otra con ligante sintético y Ti02, hay una diferencia máxima de temperatura superficial de 10°C, y en el caso que la muestra con betún negro sea del tipo BBTM-11 B la diferencia aumenta a 13°C, de modo que cuanto mayor es el valor de reflectancia en las muestras, menor es la temperatura en la superficie.\nEn el gráfico de barras de la F gura 13 muestra ¡as temperaturas máximas alcanzadas por las muestras, y e¡ de ¡a Figura 14, ¡a disminución de la temperatura en relación a ¡a superficie más caliente\nCon los valores obtenidos se ba realizado el gráfico de tendencia de ¡a Figura 15, que muestra ¡a previsión de disminución de temperatura con el incremento de SR en un pavimento.\nSe puede afirmar que partiendo de un valor determinado de reflectaneia solar en un firme convencional, cada 5% de aumento de SR por la acción de una mezcla reflectante, la temperatura superficial bajará 1°C aproximadamente.\nSe han realizado exposiciones con las indicadas muestras rectangulares y cilindricas en diferentes días con temperaturas ambientes máximas que oscilan desde 18 a 44°C, y se ha observado que la diferencia se mantiene en 10°C sin depender de la temperatura ambiente, variando solamente ¡a temperatura máxima alcanzada en ¡a superficie. Comprobando otros parámetros meteorológicos de esos días, se ha observado que ¡os valores de radiación solar en ¡os días que la diferencia máxima oscilaba alrededor de 10°C son similares, y solamente cuando baja el valor de radiación, disminuye también la diferencia de temperatura. Esto nos lleva a la conclusión favorable de que en periodo invernal la diferencia de temperatura entre el asfalto convencional y el reflectante será mucho menor.\nEn ¡a Tabla 11 se exponen los valores más representativos obtenidos en distintas exposiciones a ¡a radiación solar realizadas a muestras de firmes convencionales y reflectantes en la región de Murcia (ver Tabla 8). También se detalla la realización de una exposición a probetas circulares observándose la diferencia de 10°C entre la mezcla convencional con betún negro y la mezcla reflectante con ligante sintético y óxido de titanio.\nTambién se ha comprobado que ésta diferencia de 10°C se mantiene a distintas temperaturas ambientes entre 18 a 44°C si el valor de la energía solar incidente es superior a 600 W/m2. Conforme disminuye el valor de la energía incidente de este valor umbral, va disminuyendo la diferencia de temperatura entre las superficies convencionales y reflectantes.\n2.1 ,2. Comportamiento térmico durante el proceso de enfriamiento en relación con pavimentos asfálticos convencionales. -\nInteresa también saber si las diferencias de temperatura entre la superficie de un firme convencional y la de un firme reflectante se mantienen en todo ciclo solar. Se ha visto que conforme aumenta la radiación solar aumenta la diferencia de temperatura entre las dos\nsuperficies, pero no sabemos la velocidad de enfriamiento cuando baje la radiación a lo largo de la tarde-noche.\nPara ello se han colocado muestras de 30x40 cm de las mezclas AC16 35-50 D y AC16 LIG. SI NT. D + TiG2 a la intemperie durante 24 horas, con sondas termográficas de contacto para tomar datos de temperatura cada 15 min, y se han almacenado los datos en un registrador Datalogger. La evolución de la temperatura superficial resultante es la mostrada en el gráfico de la Figura 16.\nSe comprueba que la superficie de la mezcla AC16 D con ligante sintético y TiG2 siempre está más fría que la superficie de la mezcla AC18 D con betún negro, ayudando a rebajar la temperatura ambiente y así mitigar el efecto de isla de calor.\nPude concluirse, por tanto, que las mezclas reflectantes en el proceso calentamiento-enfriamiento se mantienen más frías que las mezclas convencionales, por lo que podrán ser más duraderas por soportar temperaturas inferiores.\nFrente a pavimentos asfálticos usados, -\nCuando se plante sustituir un firme convencional por otro reflectante, sabemos cuál va ser la ventaja térmica superficial partiendo de un firme convencional nuevo o recién extendido, pero no sabemos cuál sería la ventaja o diferencia de temperatura en relación a un firme asfáltico usado. Tendíamos que saber la reflectancia de partida del firme usado.\nSegún datos bibliográficos, la reflectancia de un firme asfáltico convencional varía con el paso del tiempo; recién extendido oscila entre 5-10 y envejecido puede dar valores entre 10-15\nMediante el pirómetro se ha considerado oportuno comprobar estos valores, realizando medidas de reflectancia solar a firmes asfálticos con distintas antigüedades y distintos áridos. También se han realizado medidas de reflectancia del visible con el colorímetro\nLos valores resultantes de SR en el espectro solar y visible para un vial de asfalto recién extendido y de diferentes años de antigüedad, se recogen en la Tabla 12.\nA partir de estos valores se puede realizar un gráfico de tendencia para predecir la reflectancia de un firme asfáltico ai paso de los años, como el mostrado en la Figura 17.\nSe confirma la conclusión anterior de que cada 5% de aumento de la reflectancia solar obtenido al cambiar un firme convencional por otro reflectante se puede bajar ia temperatura superficial en 1°C, de modo que, sabiendo la reflectancia solar del firme a sustituir podemos predecir la bajada de temperatura superficial que se obtenga.\n2.2. Mezclas asfálticas reflectantes con propiedades antidesiizantes.-\nE! tipo de mezclas diseñados como más idóneas para el objetivo de reflectancia marcado, que son mezclas del tipo AC 16 SURF D con ligante sintético, óxido de titanio y árido calizos, al ir a la zona de rodadura del firme deberán tener unas mínimas propiedades antideslizantes. Puesto que los áridos porfídicos tienen mejores prestaciones antideslizantes que los áridos calizos, se han realizado mezclas reflectantes cambiando parte de los áridos calizos por porfídicos y se ha estudiado su comportamiento térmico y refiectante.\nSe han fabricado y comprobado su comportamiento refiectante las siguientes mezclas:\nA: Mezcla AC16 con ligante sintético ÷Ti02 con áridos gruesos y finos porfídicos B: Mezcla AC16 con ligante sintético +TI02 con áridos gruesos porfídicos y finos calizos\nC: Mezcla AC16 con ligante sintético +TÍ02 con áridos gruesos y finos calizos D: Mezcla AC16 con betún negro con áridos gruesos porfídicos y finos calizos\nEn las tres primeras mezclas (A, B y C) se ha utilizado el mismo ligante y Ti02, solamente cambia el tipo de áridos. La primera (A) está fabricada con todos los áridos porfídicos. En la segunda (B) ios áridos gruesos de ia mezcla, que representan el 50%, son áridos porfídicos y los áridos finos calizos. La mezcla (C) está fabricada con áridos calizos. La mezcla (D) es el tipo de mezcla convencional fabricada con betún negro, áridos gruesos porfídicos y áridos finos calizos.\nLos valores de reflectancia solar SR obtenidos mediante espectrofotometría según norma ASTM E903-12 se recogen en la Tabla 13.\nA la vista de estos resultados se comprueba que ¡a mezcla en la cual se ha sustituido todo el árido calizo por porfídico (A) la reflectancia baja a la mitad y no liega al valor de SR = 33 marcado como objetivo. Sin embargo, para la muestra (B) donde solo se ha sustituido el árido grueso de calizo a porfídico, se obtienen un valor de SR aceptable.\nPara comprobar el comportamiento a la acción de la energía solar de cada las mezclas, se realizó una exposición al solar (14/10/2016) a una temperatura ambiente de 24°C y una reflectancia solar incidente máxima de 910 w/m2. El gráfico de barras de la Figura 18 muestra los valores de temperaturas máximas alcanzados, siendo la mezcla B la que alcanza una temperatura entre las dos más bajas.\n2.3 Mezclas asfálticas reflectantes de capa fina de rodadura.-\nEn principio se puede afirmar que las mezclas reflectantes diseñadas tienen precio más elevado que las mezclas convencionales. Una manera de compensar este aumento de coste es diseñar mezclas que para su aplicación necesiten el menor espesor posible. Dentro del catálogo de firmes que se exponen en el PG-3 la mezcla más idónea para comprobar su comportamiento al ser sustituida por la mezcla tipo AC18 SURF D, sería la de tipo BBTM-8A.\nSe ha estudiado entonces el comportamiento térmico y reflectante de una mezcla de tipo BBTM-8A con todos los áridos calizos, y de otra sustituyendo los áridos calizos gruesos por árido porfídico, y se ha realizado ia comparativa con la mezcla AC16 D, con ligante sintético y ΊΊ02. Los valores de reflectancia solar obtenidos son los mostrados en la Tabla 14\nLos valores obtenidos con las mezclas BBTM-8A son aceptables, aunque los valores son menores que los de las mezclas tipo AC16 D.\nCon fecha 11/11/2016 se realizó ia exposición a la radiación solar y se midieron las temperaturas máximas alcanzadas por estas mezclas de capa fina. La temperatura ambiental máxima fue de 21°C y la radiación solar máxima de 645 w/m2. En ia Figura 19 de presenta el gráfico de temperaturas máximas resultante.\n2.3,1. Estudio del comportamiento y funcionalidad de la mezcla BBTM 5A.-\nA continuación se presentan los resultados obtenidos en el laboratorio y posterior fabricación en planta en el proceso de diseño de una mezcla asfáltica tipo BBTM 5A para obtener un pavimento que mitigue el efecto isla de calor según la certificación LEED v4 BD÷C, siendo el valor de la Reflectancia Solar - SR a conseguir igual o superior a 33, exigido por dicha certificación para ser catalogado como superficie reflectante.\nSe ha decidido estudiar ia mezcla BBTM 5A para poder ajustar los costes debidos al ligante sintético y el TiG2 en cuanto ai espesor utilizado, de solo 2 cm, en comparación con la mezclas AC16D que se necesitarían de unos 4 cm mínimo; y también pensando que la puesta en obra será en calles sobre todo de Ayuntamientos. Todos ios resultados son de mezcla fabricada en planta.\nUna vez estudiado ios distintos parámetros característicos de dicho tipo de mezclas asfálticas que van a influir en la Reflectancia Solar-SR y a su vez en la temperatura\nsuperficial al Incidir la radiación solar, pasamos a estudiar su comportamiento mecánico, físico (SR) y funcional.\n2.3.1.1. Fabricación en planta y puesta en obra.-\nLa fabricación de las mezclas se ba realizado en una planta discontinua marca Marini de 220 Tn/h (ver foto 1), con la precaución de una buena limpieza previa de restos de betún convencional en todos los dispositivos para evitar contaminación.\nSe ha fabricado mezcla BBTM 5A con betún 35/50, y mezcla BBTM 5A con ligante sintético y Ti02, dentro de los rangos de dosificación y dotación de ligante sintético preestablecido para este tipo de mezclas BBTM A.\nEl extendido de la mezcla reflectante se hizo de forma convencional con extendedora, y la compactación se llevó a cabo con rodillo metálico, siguiendo las mismas pautas que para una mezcla convencional. No obstante, en evitación de contaminaciones previamente se limpiaron todos ios dispositivos de las máquinas, y el personal utilizó botas de seguridad sin restos de mezcla y utensilios de mano (palas, rastrillos, etc.) bien limpios.\n2.3.1.2. Características mecánicas. -\nLa mezcla objeto de estudio es la BBTM 5A, con la curva granuiometría según UNE-EN 12697 2 representada en la gráfica de la Figura 20, y un contenido de betún sobre mezcla del 5.0 %, y una relación F/BA en torno a 1.3.\nLos valores volumétricos, según UNE-EN 12697-6 y UNE-EN 12697-8, son los indicados en la Tabla 15.\nTracción indirecta y Sensibilidad ai agua:\nLos resultados de los ensayos de tracción indirecta y sensibilidad al agua, según UNE-EN 12697-12, son los indicados en la Tabla 16.\nSe ha realizado el ensayo Marsball según norma UNE-EN 12697-34, obteniéndose valores de estabilidad y deformación indicados en la Tabla 17\nResistencia a las deformaciones piásticas:\nPara obtener ios datos de deformaciones plásticas se han realizado los ensayos de rodadura según UNE-EN 12697-22, obteniéndose los resultados de la Tabla 18\nPara obtener valores de resistencia al deslizamiento en los tramos extendidos con las amasadas fabricadas tanto de la mezcla convencional como la mezcla reflectante, se ha realizado el ensayo según norma UNE-EN 13036-4, con la cual se han obtenido valores del ensayo del péndulo de fricción - PTV indicados en la Tabla 19. Los valores obtenidos en ios dos pavimentos son similares y satisfactorios.\nPara obtener valores de macrotextura superficial en los tramos extendidos con las amasadas fabricadas tanto de la mezcla convencional como la mezcla reflectante, se ha realizado el ensayo según norma UNE-EN 13036-1. Los valores obtenidos para ambos pavimentos, mostrados en la Tabla 20, son también similares y satisfactorios.\n2.3.1.3. Reflectársela solar - SR.-\nPara la obtención de la reflectancia solar de una superficie se ha utilizado la norma ASTM E1918-06 mediante el uso de un piranómetro, en la cual se describe el método ensayo para superficies horizontales con poca pendiente. Tras el ensayo se aprecia que la superficie con mezcla convencional tiene una reflectancia-SR de 7% y en la mezcla reflectante la SR es de 40%, muy por encima. En la Tabla 21 se recogen estos valores.\n2.3.1.4. Aspectos funcionales.-\nParalelamente a los ensayos para ver el comportamiento mecánico de ios pavimentos reflectantes, se han realizado los siguientes estudios para comprobar aspectos que pueden ser importantes para la funcionalidad de estos pavimentos.\nTemperatura superficial e Interna:\nSe ha verificado si la diferencia de temperatura superficial que puede existir entre un pavimento asfáltico convencional y otro pavimento reflectante expuesto a la radiación solar, existe también en el interior de la mezcla, con la ventaja sobre la durabilidad del pavimento que esto podría revertir.\nPara ello se han medido las temperaturas superficiales y a 2 cm de profundidad a dos muestras, una de pavimento asfáltico convencional y otra de reflectante mediante la exposición a la energía solar en la intemperie con una temperatura ambiental de 38°C y radiación de 950 w/m2, observándose que la diferencia que se experimenta en la superficie también se observa en el interior, por lo tanto los pavimentos reflectantes van soportar menos temperatura interior que ios pavimentos asfálticos convencionales. Esta diferencia puede ser de hasta 10°C.\nComportamiento de ¡a mezcla a la intemperie:\nEn los pavimentos reflectantes, la refiectancia del espectro visible es aproximadamente un 50% de la refiectancia solar total. Valores de refiectancia del espectro visible alta depende de las tonalidades claras de ios pavimentos, de modo que en el caso que se oscurezca el pavimento por estar expuesto a la intemperie, bajaría la refiectancia perdiendo efectividad. A continuación se expone la variación del color del pavimento reflectante diseñado expuesto a la intemperie durante 10 meses.\nPara comprobar si la tonalidad del pavimento reflectante cambia por la acción de la exposición a la intemperie, se ha colocado una probeta del pavimento reflectante en el exterior y se ha medido la refiectancia del visible y las coordenadas colori étricas sistema CIELAB (L*, a* y b*) mediante colorímetro diferencial desde el inicio hasta 10 meses trascurridos (ver foto 14-Probeta de mezcla reflectante a la intemperie tabla 9). Las refiectancias y valores CIELAB resultantes son los indicados en la Tabla 22.\nSe aprecia que la probeta del pavimento reflectante expuesta a la intemperie cambia a tonalidades más claras (aumenta el valor de L*) y menos amarillas (disminuye la coordenada b*), aumentado la refiectancia del visible. Esta peculiaridad va a ayudar a mantener el rendimiento de los pavimentos reflectantes.\nMezclas reflectantes y los rayos UV:\nOtro aspecto que se ha estudiado de la funcionalidad de los pavimentos reflectantes es el relacionado con la salud. En el espectro solar, la energía de longitud de onda en el rango Ultravioleta-UV es la más penetrante y dañina para salud humana, por lo que interesa que en los pavimentos reflectantes esta energía se absorba y no se refleje, buscando la inocuidad de ios mismos. Se ha medido la reflectancia solar en los fres espectros (UV-VIS-IR) por separado a muestras de pavimentos reflectantes mediante espectrografías.\nLa mezcla reflectante diseñada tiene una reflectancia del todo el espectro solar alrededor del 40%. interesa saber ios valores de reflectancia el espectro UV, y compararlo con una mezcla de pavimento asfáltico convencional.\nMediante el uso del espectrofotómetro UV-VIS-IR se han medido reflectancias a muestras de mezclas tanto reflectantes como convencional desde 250nm hasta 240Gnm (ver gráfica 2), abarcando todo el espectro solar UV-VIS-IR. Se ha utilizado la norma de ensayo ASTM E903-12 y ASTM G173-03. Se han obtenido valores por separado, comprobándose que aunque la mezcla reflectante tenga una reflectancia solar entre 40-45%, la reflectancia del espectro UV solo es del 10%. Por lo tanto el uso de pavimentos reflectantes no son perjudiciales para la salud por su baja reflectancia.\nEn la gráfica de la Figura 21 se observa las reflectancias en los espectros de longitudes de onda entre 250 y 240Gnm de los dos pavimentos y el espectro que produce la nieve. La reflectancia en el UV para los dos pavimentos es similar, sobre en longitudes de onda más bajas que son más dañinas. También se aprecia que la nieve tiene una reflectancia en el UV muy alta, y es la causa por la que se necesita de protección si permanece en ella.\n2.3, 1.5, Conclusiones. -\nLas conclusiones obtenidas después de los procesos de investigación realizados en base a la mezcla reflectante diseñada BBTM-5A, por la posibilidad de utilizar bajos espesores, son las siguientes;\nLas mezclas reflectantes diseñadas cumplen con las especificaciones recogidas en el PG-3, siendo sus resultados similares a las mezclas asfálticas convencionales.\nLa temperatura interna en las mezclas reflectantes expuestas a la intemperie es inferior a las mezclas convencionales al mismo nivel obtenido en la superficie\nA los ocho meses de exposición a la intemperie no hay oscurecimiento de las mezclas reflectantes.\nTienen una reflectancia muy baja en el espectro UV, ai absorber el 90% del espectro UV (aunque tengan reflectancia solar total alta), por lo que los nuevos pavimentos no son perjudiciales para la salud.\nComo conclusión final, podemos decir que los pavimentos asfálticos reflectantes pueden contribuir de una manera preventiva frente al cambio climático mediante su aportación a la reducción de emisiones de C02, por su impacto en la reducción de consumos energéticos para climatización e iluminación urbana, y también pueden contribuir desde un punto de vista correctivo a mitigar los efectos del exceso de calor en verano en zonas urbanas.


Fabrica goma chancadoras colombia equipo de molienda pepita de goma chancadoras trituradora espuma precio chancadora de goma espuma en colombia trituradora de piedra en argentina fabrica de chancadoras btener ms la miga de goma de la maquina chancadora pepita de goma chancadoras armexamx mejor calidad de la miga de goma chancadora maquina.\nComo fabricar una chancadora de mandibula , maquina chancadoras de piedras como construir maquinas chancadoras pdf gratis , sme trituradora hace 4 das, pepita de goma chancadoras 23 abr 2014 , fabrica de maquina trituradora de goma espuma en , foros como fabricar una trituradora con un motor de maquinaria para , , videos de como.\nMolino Goma Maquinaria Cocarm\nMaquinaria molino de goma chancadora y molino ventaolino picador de goma espuma trituradoras de roca molino maquinaria molino productos de maquinaria de recioaucho maquinaria del molino spanishnithm.\nMaquinaria Goma Piedra Maxvandingenen\nHancadora primaria secundaria limaenta de chancadoras de piedra en per oro molino de bolas costo de la maquina maquinaria chancadora de goma iew detail la miga chancadora mas informacion trituradora s goma mexico.\nChancadora del caucho de la alta calidadtrituradora espuma precio chancadora de goma espuma en colombia maquinaria chancadora de goma espuma en colombia is one of the products of our company ayuda en linea espuma de alta calidad chancadoras drobilkaminingtop lee maslta 50 ,.\nSeguis vendiendo la maquina chancadora de goma espuma triturar hule espuma de compro planta de trituracion para maquina , heavy duty de goma de la mquina chancadora py trituradora de cono para la venta de maquinaria de , una bomba de goma con una cabeza de , venta vendo maquina para de py chancadora cono en obtener , de mandbula,la.\nSingular trituradora secundariahancadora secundaria y singular la chancadoras secundaria ecundaria goma trituradora s sisnovasegurosmx de goma chancadora secundaria para la venta,chancadoras china chancadora primaria y secundaria chancadora primaria secundaria escorpion youtube.\nNeumatico tipo trituradora movil 1200 tipos de neumatico de goma y chancadora ,neumatico tipo trituradora movil trituradora de neumatico trituradora de martillo neumatico trituradora y molino posted on 23 septiembre, , triturador para todo tipo de materiales como neumaticos, goma, madera, , trituradora pos de neumticos de moto todo lo que necesitas saber ,diferentes tipos de motos.\nChancadoras De Goma Espuma Cocarm\nMaquina chancadoras de hule espumamaquina chancadora de goma espuma modelo hhrg1 5ardines y exteriores o antigedades maquina chancadora de hule espuma viscoelastica equipos de produccin de masilla chancadoras cnico jc lee masquina chancadoras de espuma bogota recio.\nLa plataforma adopta un especial sobre orugas de chasis de la maquinaria de on el avanzado proceso de entrega, asegrese de que los equiposmini moto de nieve orugas de goma pista de goma para pequea moto de roceso forjafundicintrituradora mvil, mquina de encabezado, equipos de transportequipos btener apoyo.\nMaquinaria trituradora de goma bertkellyorgrituradoras de goma videos colombia tube watch free videos , watch trituradoras de goma videos online for free on indiatube section of apnicommunity where you de goma de la maquina chancadora xkp 560 crusher , etiqueta la trituradora de goma de goma de la mquina trituradora de.\nRodillos Goma Chancadora Firstlabm\nRodillos goma chancadora dos rodillos de goma cracker mquina de chancadorasos rodillos de goma crackerinevik ha estado sirviendo a la industria de trituracin y pulverizacin durante ms de 20 aos, es una de las famosas compaa dee rodillos de goma molino chancadora maquinaria minera.\nMandbula trituradora de los precios oficialesrecio de la chancadora de piedra,chancadora de los precio de chancadoras , precio oficial los precios de los trituradora de goma.\nDe goma de la chancadoras secundaria ser engomado liso con revestimiento de goma y equipo de minera en todo el mundo de de chile maquinaria para la e goma chancadora secundaria para la venta de goma de la chancadoras secundaria venta de chancadoras de piedras en limamachinesfactory planta chancadora de impacto secundaria, venta de et price.\nPlantas y trituradoras de neumaticos, goma y llantas https preferred this result has been upgraded by https preferred to an https link, which protects your privacy against snoopingccasionally, https preferred screws upf this link is now broken, please estra empresa realizacin de proyectos de reciclaje uno, s se dedica a la venta y alquiler de maquinaria de trituradoras.\nChancadora de neumaticos trituradoras y molinos importacion de maquina chancadora de neumaticoshancadoras de neumaticosriturador para todo tipo de materiales como neumaticos, goma, madera, basura, residuos details de reciclaje de neumticos de caucho en alemania ventas en lnea.\n20181022maquinaria de goma lista de productos de y catlogo para maquinaria de goma productos de y lista de proveedores en versin de espaa triturador de goma xkp450 la mquina de goma del agolpamiento xkp450 se utiliza.\nDe Goma De La Mquina Chancadora Firstlabm\nLa chancadoras de goma molino,chancadoras chinaestoy interesado en una maquina machacadora de goma una chancadora cnico se utiliza sobre todo como una chancadorae goma de la mquina chancadora xkp 400inevik crushing equipment is designed to achieve maximum productivity and high reduction ratiorom large primary jaw crusher and impact.\nMaquina Chancadoras De Goma Espuma Witors\nGoma machine chancadora activepackagingaquina chancadoras o ceparadorhenan ftmc mining read moreenta de maquina para triturar goma espuma maquina chancadora de piedra,chancadoras y find here.\nGoma Espuma Chancadora Eauchaumes\nDe alta calidad de goma de chancadora trituradora espuma precio chancadora de goma espuma en colombia maquinaria chancadora de goma espuma en colombia is one of the products of our company ayuda en linea espuma de alta calidad chancadoras drobilkaminingtop lee.\nTrituradora Goma Detalle Devijfdesmaeck\nTrituradora goma buenos multilingualism2013 trituradora goma buenos el reciclaje de pet est en su mejor momento el mercado est comenzando a percibir el uso de materiales reciclados como una ventaja, gracias a tecnologas para hacer nuevos productos de alto valor.\nTrituradora S Goma Mquinaria Cosanostram\nTrituradora s goma mquinaria choice trituradoras venta maquinaria para corte piedra argentina maquinaria para triturar piedra para a trituradoras venta maquinaria para corte piedra argentina dos en.\n25 jun 2015 chancadora de piedra funciona a la intemperie y contamina el aire en san luis funciona impunemente una chancadora de piedras para la venta de agregadosl proceso de triturar las piedras en grades maquinas, aparte que genera l flamante alcalde del sector ms progresista de.


Compuerta 12: El inodoro para los fanáticos de X-Men\n“Aún no sé si trata de un acto de amor o de odio”, menciona Rich Johnston al reseñar este impresionante inodoro tapizado con viñetas del número 1 de X-Men. Mientras que muchos coleccionistas buscan preservar sus cómics lo más inmaculados posible, un fanático de Atlanta ha decidido rendir un homenaje (?) a la pandilla mutante con la elaboración de este peculiar objeto.\nLos ejemplares [del cómic] fueron cuidadosamente deconstruidos,\npanel por panel, portada por portada, empleando tijeras y cutters. Cientos de imágenes separadas fueron pegadas en cada pulgada (salvo los orificios para el agua) en la taza, tanque, asiento y tapas. La portada doble [del ejemplar] fue dejada intacta para cubrir la tapa del tanque, con imágenes más pequeñas añadidas para cubrir las orillas. Todo el tanque fue tapizado con capas de imágenes de las tres portadas en las que aparecen los miembros de los X-men, lo cuales fueron cortados por separado para eliminar los fondos. La taza interior fue cubierta con los pósters que venían en la página central de cada variante del cómic.\nOtros detalles son que la tapa principal presenta la portada de Magneto y diferentes viñetas que hacen alusión al supervillano. La parte trasera de la tapa principal, por el contrario, únicamente contiene imágenes de los superhéroes, junto con el póster central de “Blast from the past”. El autor señala que, una vez que todas los recortes fueron puestos en su lugar, se les recubrió con una capa de sellante, y después con 5 ó 6 capas más de poliuretano. El proceso tomó cerca de 80 horas y una pinta (473 ml) de poliuretano.\nPublicado por Gilberto en 11:17\nEtiquetas: curiosidades, geek, x-men\nCaray, creo que si es amor del bueno, aunque habrá quien lo tome como para descargar (literalmente) su odio por los mutantes preferidos de muchos, yo la verdad no lo compraría aunque pudiera.\nA mi lo que me sorprende es la paciencia, el tiempo y el costo de los ejemplares!!!


RENAULT E-TECH ⚡ » Marca Registrada » Sede.legal\nEl Miércoles 13 de Diciembre de 2017, se realizó la solicitud de Registro de Marca número 017587148 en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) para la Marca Denominativa conocida como RENAULT E-TECH en la Clase Niza: 12.\nEl propietario de la Marca RENAULT E-TECH es la entidad RENAULT s.a.s. que a su vez actúa como responsable legal de la solicitud de registro.\nLos Organismos Registradores de marcas ponen a disposición pública estos datos para que cualquier individuo pueda localizar a los propietarios de la propiedad intelectual de la marca RENAULT E-TECH. Sede.legal está sincronizado con los Organismos Registradores, por lo que si desea realizar algún cambio le recomendamos hacerlo directamente en el Organismo Registrador para que sean actualizados automáticamente en nuestro sitio web. Si desea saber más, puede visitar nuestra Política de Privacidad.\nInicio → Miércoles 17 de Enero de 2018\nFinal → Martes 17 de Abril de 2018


¿Cuánto cuesta cambiar o reparar compresor de un HONDA ACCORD? · Reparatucoche.com\nHONDA ACCORD · Precio de reparaciones\n¿Cuánto cuesta cambiar o reparar compresor de un HONDA ACCORD?\nPrecio cambiar o reparar compresor para tu HONDA ACCORD. ¡Pide tu presupuesto sin compromiso!\n¿Cuál es el precio de cambiar o reparar compresor de HONDA ACCORD?\nDesde Reparatucoche.com te ayudamos a reparar tu vehículo. A continuación, te mostramos los precios de cambiar o reparar compresor de HONDA ACCORD que hemos ofrecidos en el pasado.\nLos presupuestos mostrados a continuación son aproximados y no suponen vinculación contractual. Si deseas conocer cuánto puede costar reparar tu HONDA ACCORD te aconsejamos solicitar información específica de tu reparación con nuestros técnicos rellenando nuestro formulario de contacto.\n258,51€ 376,81€ Ver 4 presupuestos\nTotal recambios 258,51\nImpuestos (21,00) 66,73\nTotal valoración 499,82\nCOMPRESOR A/A Recambios 1,00 258,51\nCARGA A/A Mano de obra 1,00 78,00\nImpuestos (7,00) 31,23\nTotal valoración 620,53\nCOMPRESOR A/A Recambios 1,00 441,48\nTotal recambios 443,78\nImpuestos (21,00) 84,06\nTotal valoración 629,63\nCompresor A/A Recambios 1,00 365,78\nImpuestos (21,00) 96,28\nTotal valoración 721,21